8 - Deville und Debray, 



fällt werden. Das ungelöst gebliebene Rhodium wird 

 unter Wasserstoffgas geglüht, um es völlig zu. reducii'en. 

 Man prüft es dann durch Schmelzen mit saurem schwefel- 

 saurem Kali im Platintiegel bei Zinkschraelzhitze-, dabei 

 muss es sich auflösen. 



Technische Scheidung der Metalle des Platinerzes. 



Gold entzieht man dem Erze durch Kochen mit 

 kleinen Mengen Quecksilber, Waschen mit heissem Queck- 

 silber und Abdestilliren des Hg. Der Rückstand rothge- 

 glüht giebt Gold. Man wendet 10 Grm. Platinerz an. 

 Diese Bestimmung ist der mit Königswasser vorzuziehen. 



Platins che idung. Die Unreinigkeiten des Erzes 

 bestehen aus Sand, Osmiridium und Eisen. Die übrigen 

 Metalle, nämlich Iridium, Palladium und Rhodium, betra- 

 gen zusammen gegen 4 — 5 Procent; wegen der Flüchtig- 

 keit des Palladiums kann man in runder Summe 4 Proc. 

 dieser 3 Metalle annehmen. Man schmilzt 50 Grm. 

 Platinerz mit 75 Grm. Blei, 50 Grm. gepulverten reinen 

 Bleiglanz (PbS) und 10 — 15 Grm. Borax im irdenen Tiegel 

 bei Silberschmelzhitze zusammen, bis alle Platinkörner 

 verschwunden sind. Dabei muss mit einem thönernen 

 Pfeifenstiel umgerührt werden. Nun rührt man nach und 

 nach 50 Grm. Bleiglätte unter Temperatursteigerung hinzu, 

 bis alles Blei reducirt und ein Ueberschuss von Blei- 

 oxyd vorhanden ist (die Schlacke greift nun den Pfeifen- 

 stiel an, die Entwickelung von SO^ ist vorüber). Man 

 lässt langsam erkalten und findet beim Zerschlagen des 

 Tiegels unter den Schlacken einen Bleiklumpen, der das 

 Platin in sich aufgenommen hat, während die tiefste 

 Stelle desselben alles vorhandene Osmiridium enthält, 

 das nur mechanisch eingebettet ist; die Schlacke enthält 

 das Eisen und auch das Kupfer als Oxyde. 



Der Platinbleiregulus ist krystallinisch und sehr 

 brüchig. Durch Cupellation desselben, nachdem er von 

 dem unteren Theile, der das Osmiumiridium enthält, 

 durch Absägen getrennt worden ist, erhält man das Platin. 



